36 



F. Rinne, Chabasit mit Krystallwasser, 



optischer Elasticität (Fig. I, 5). Ihr nach oben offener 

 Winkel ggg betrug dann etwa 60°. 



In diesem Zustande hielten sich solche Blättchen manche 

 Tage lang, im Gegensatz zu den an der Wasserdampf ent- 

 haltenden Luft liegenden, die nach kurzer Zeit in das Anfangs- 

 stadium (Fig. I, 1) zurückkehren. 



Beim Herausnehmen der Krystallalkohol enthaltenden 

 Blättchen aus der Flüssigkeit zieht schon letztere kräftig 

 Wasser aus der Luft an, das dann auf den Zeolithrest ein- 

 wirkt. Sehr leicht kann man den Alkohol durch gelindes 

 Erhitzen verjagen. Aber auch bei gewöhnlicher Temperatur 

 kehren die Platten durch Alkoholabgabe und Wasseraufnahme 

 in ihren ursprünglichen Zustand zurück, in welchem sie allein 

 Krystallwasser besitzen. 



Ganz ähnlich sind die Erscheinungen, auch bezüglich der 

 Lage der Auslöschungsrichtungen, bei Benutzung von Chloro- 

 form CHCI3. Bei einer mit CHC1 3 behandelten Platte hatte 

 der Winkel ggg (Fig. I, 5) z. B. nach sechsstündigem Liegen 

 des Präparats in der Flüssigkeit eine Grösse von 105°, nach 

 24 Stunden von 120°, in welchem Zustande der Schliff sich 

 weitere 24 Stunden erhielt. Die Auslöschungsrichtungen kleiner 

 optischer Elasticität (Je) machten mithin jetzt 60° miteinander. 

 Beim Liegen an der Luft Hess die Platte, jedenfalls infolge 

 von Chloroformabgabe und Aufnahme von Wasser eine Ver- 

 kleinerung dieses Winkels erkennen, bis wieder, wie zu Anfang, 

 der Winkel Mh etwa 35° betrug (Fig. I, 1). Die Platte war, 

 auch in Bezug auf ihr Verhalten im convergenten, polarisirten 

 Lichte, in ihren Anfangszustand zurückgegangen. Nach den 

 physikalischen Erscheinungen zu schliessen, kann auch C 6 H 6 

 als Kry stallbenzol oder C 6 H 5 NH 2 als Kry stallanilin 

 in den Chabasit eingeführt werden. 



Die erwähnten Winkel ggg (Fig. I, 5) betrugen bei Be- 

 nutzung von Benzol nach 6 Stunden 75°, nach 23 Stunden 94° 

 und nach 2 Tagen 100°. Die Richtungen der kleineren 

 optischen Elasticität in der Platte machten mithin jetzt einen 

 Winkel von 80°. Nach dem Herausnehmen aus dem Benzol 

 verkleinerte sich dieser Winkel in einem Tage auf etwa 43° 

 und nach dem Erhitzen der Platte kehrte der Anfangszustand 

 mit einem Winkel kUh von etwa 35° wieder bald zurück. 



